Itipi'oduzioìie artificiale della, Pirite magnetica. 



per uno spessore variabile da 1 /io a 1 /-2 millimetro e talora sino ad 

 1 min. di una sostanza giallo-bruna, a splendore metallico , super- 

 ficialmente cristallizzata in laminette esagonali , iridescenti esterna- 

 mente. I cristalli sono però tanto esili da non permettere le misu- 

 re cristallografiche, però al microscopio fu possibile distinguere qual- 

 che faccia di prisma o di piramide. 



La faccia di base è talora levigatissima , ma per lo più pre- 

 senta delle linee ondulose concentriche , che partendo da uno dei 

 vertici dell' esagono, si vanno allargando per tutta la superficie della 

 faccia. In alcuni cristalli è uno solo il sistema di strie, in altri son 

 due o tre sistemi di strie, le quali però non si accavalcano, ma si 

 raccordano fra di loro, quasi ad indicarci di trattarsi di formazioni 

 contemporanee. I cristallini sono isolati o si raggruppano a guisa di 

 rosette a somiglianza della Pirrotite di Schneeberg (Tirolo). 



Il peso specifico del nostro prodotto artificiale, ottenuto col me- 

 todo della boccetta (a 22° G.) era di 4, 545, mentre per la Pirro- 

 tite naturale varia da 4, 54 a a 4 ; 64. La durezza era di 3 l /% , 

 mentre per la Pirrotite naturale va da 3 V-2 a 4 1 /2 . Agisce sensi- 

 bilmente sub' ago magnetico, facendolo deviare sino a 18°: presenta 

 talora polarità magnetica. 



È da notare che la proprietà magnetica è solo limitata al solo 

 strato della Pirrotite, scomparendo totalmente nella massa del ma- 

 no solfuro sottostante. 



Trattato con acido cloridrico, sviluppa idrogeno solforato la- 

 sciando un eccesso di zolfo. Fondendo la sostanza con carbonato 

 sodico e nitrato potassico , e trattando la soluzione acquosa corri- 

 spondente con nitrato di barite si ottiene del solfato di. barite, dal 

 peso del quale si potè calcolare un contenuto di 41, 4 % di solfo 

 nella sostanza, e però questa corrisponde alla formula b\ S :> , per 

 la quale teoricamente si dovrebbe avere 4f 66 % di solfo. 



È indubitato dunque di trattarsi di uno dei tanti solfuri cor- 

 rispondenti alla formula generale Fe„ S n + l e intesi colla denomina- 

 zione comune di Pirrotite. Per la Pirrotite naturale il Rammelsberg 

 facea variare la formula da Fe u S„ a Fe G #, o tuffai più concedeva 



